Problem 4: Welche Holzfeuchte gilt als normal?

Tipp: Holz

=== Dichte und elastomechanische Eigenschaften ===
+ Eigenschaften ausgewählter Holzarten
 Dauerhaftig-keitsklasse(DINEN 350-2)
Die sogenannte Rohdichte des Holzes schwankt mit der Holzfeuchte. Bei einer Holzfeuchte von 12 % (Normalfeuchte in beheizten Innenräumen) umfasst die Rohdichte in Abhängigkeit von der Holzart einen Bereich zwischen 200 kg/m3 und 1200 kg/m3. Frisches Holz weist wesentlich höhere Werte auf. So liegt das ''Landungsgewicht'' von frischem Eichenholz um 1000 kg/m3, im getrockneten Zustand (12 % Holzfeuchte) bei 670 kg/m3. Die Rohdichte gilt als ''Schlüsselvariable'' für die meisten technischen Holzeigenschaften, mit denen sie korreliert ist. ''Dichtemessungen'' werden daher häufig zur Prüfung der ''Holzgüte'' eingesetzt (Beispiel: Resistograph). Im Gegensatz zur Rohdichte ist die Reindichte der darrtrockenen, ''hölzernen'' Zellwand weitgehend unabhängig von der Holzart und beträgt 1500 kg/m3.
Holz ist ein viskoelastischer Werkstoff, und seine ''elastomechanischen'' Eigenschaften unterliegen daher dem Zeiteinfluss. Es müssen also sowohl die ''Belastungsdauer'' als auch die ''Art der Krafteinwirkung'' (statisch oder dynamisch) berücksichtigt werden. Neben der Dichte und der ''Belastungsrichtung'' beeinflussen die Struktur des Holzes, seine Vorgeschichte und die Holzfeuchte die ''elastomechanischen'' Eigenschaften. Es ist ferner zu beachten, dass Dichte und ''elastomechanische'' Eigenschaften einzelner Holzarten einer natürlichen Varianz von 10–22 % unterliegen können.
Von allen Festigkeiten des Holzes hat seine Zugfestigkeit die höchsten Werte, während die Druckfestigkeit des Holzes etwa 50 % und die Scherfestigkeit (Schubfestigkeit) nur etwa 10 % der Zugfestigkeitswerte erreichen. Die Zugfestigkeit von herkömmlichem Baustahl (370 N/mm2; 7800 kg/m3) ist zwar fünf- bis sechsmal so hoch wie die Zugfestigkeit von Bauholz (~80 N/mm2; 450 kg/m3), letzteres ist aber etwa 16-mal so leicht; der hier genannte Festigkeitswert bezieht sich auf die Belastung längs zur Faser. Holz zeichnet sich...
12 %